166 Sitzung der phys.-math. Classe vom 17. Febr. — Mittheilung vom 3. Febr. 
Temporäre Magnetisirung Totale Magnetisirung 
A 
A 9 
Stahl 
0.46 1.17 8.29 0.46 1.77 8:37° 3:30 
3.10 7.534:..58:27 3.10 7.621.:::8.22° 513 
6.17 15.05 8.25 6.17 15.31 9.21; .3.10 
22.6 58.08 8.18 22.6 62.13 8.16 3.50 
174-1 8.11 61.4 193.4 8.08 4.01 
109.2 35:2 8.06 108.4 364.4 8.10.2428 
170.9 537.0 8.07 169.4 572.1 8.08 4.30 
Stahl (frisch geglüht) 
0.46 1.31 .23 0.46 216 834 208 
3.10 8.181 817 3.10 8.205. ,8,16..., 4.33 
. 6.17 16.27 8.17 6.17 16.38 8.10. 3.49 
22.6 61.67 8.15 22.6 64.79 8.14 365 
61.4 178.8 8.03 61.4 194.8 8.08 4.04 
109.1 339.7 8.05 108.6 370.2 05 4.34 
171,2 550.8 8.08 169.4 582.7 8.10 4.38 
Bei dem Eiseneylinder finden wir entsprechend der langsamen Zu- 
nahme von k’ eine fortdauernde, aber geringe Abnahme von A. Ähnlich, 
aber weniger regelmässig verlaufen die Werthe von A bei dem Stahl- 
eylinder. Doch sind die Unregelmässigkeiten nur gering und fallen 
zum grössten Theil in die Grenzen der Beobachtungsfehler. 
Wir können danach das Schlussergebniss in folgender Fassung 
aussprechen: der Polabstand des inducirten Magnetismus ist 
nur bei sehr kleinem Dimensionsverhältniss des Cylinders 
annähernd constant, im allgemeinen ändert er sich im umge- 
kehrten Sinne wie der Magnetisirungscoefficient k' der unge- 
scheerten Magnetisirungscurve in ziemlich weiten Grenzen. 
Es ist interessant, dieses Resultat mit dem Falle des offenen Ringes 
zu vergleichen, der von pu Boıs! theoretisch und darauf von LEHMANN” 
experimentell behandelt worden ist. Letzterer hat einen Ring aus 
Schmiedeeisen in geschlossener Form und bei verschiedenen »Schlitz- 
weiten« untersucht und hierbei auch den Horkınsox’schen Streuungs- 
coefficienten für den offenen Ring bestimmt, d.h. das Verhältniss aller 
im Eisen erzeugten Inductionslinien zu derjenigen Anzahl, die den 
Luftzwischenraum durchsetzt. Der reciproke Werth entspricht in mancher 
Beziehung dem Polabstand des Cylinders, der bei wachsender Streuung 
offenbar abnehmen muss. Bei den grössten Werthen der angewandten 
»Schlitzweiten« findet Leumasw, dass der Streuungscoefficient etwa bis 
zur halben Sättigung constant ist, darauf aber mit wachsender Feld- 
stärke abnimmt. Die bezüglichen Beobachtungsreihen lassen sich sehr 
gut mit meiner Untersuchung des schmiedeeisernen Cylinders vom Di- 
mensionsverhältniss 50 vergleichen. Sogar die schwache Abnahme des 
ı 
i ou Bois, Wien. Ann, 46, 485, 1892. 
Leumanv, ebendas, 48, 406, 1893. 
